ANALYSE D'UN CARBONATE DE CHAUX MAGNÉSIFÈRE. 143 
L’oxalate de chaux, recueilli sur un filtre, a été lavé, des- 
séché, calciné, et le résidu converti en sulfate de chaux; ce 
sel a été chauffé pour en séparer tout excès d’acide; son 
poids équivalait à 75 parties. Ce procédé est celui qu’on doit 
préférer pour déterminer exactement la quantité de chaux 
contenue dans un minéral. 
Quant à la dissolution ammoniacale qui renfermait la ma- 
gnésie , elle a été chauffée, et successivement précipitée par 
la potasse caustique, jusqu'à cessation de tout dégagement 
d’ammoniaque. La magnésie séparée, lavée, et fortement 
calcinée , pesait exactement 20 parties, qui, exigeant 21 par- 
ties 30 centièmes d'acide carbonique pour leur saturation, 
représentent 41 parties 30 centièmes sur les 100 parties du 
minéral soumis à l'expérience. 
D'un autre côté, les 75 parties de sulfate de chaux ob- 
tenu ci-dessus renferment 51,14 de chaux, qui pour leur 
saturation demandent 24,22 parties d’acide carbonique : il est 
évident qu'ils représentent 55,36 de carbonate de chaux. 
Ainsi, il résulte des expériences ci-dessus décrites, que 
100 parties du calcaire magnésien des environs de la Spezzia 
sont formées : 
De carbonate de chaux......,..........es.es.e 55,36 
De carbonate de magnésie....e..e.o..eses.eesee 41,30 
De peroxide de fer et alumine................... 2, 
De terre siliceuse. .s....oso..ooosesosovsosoesse 5o 
Perte... scoop esesoss sensor ese 84 
Total.. 100,00 
Si l’on compare ce résultat avec ceux que l’analyse de 
quatre variétés de dolomite a fournis à Klaproth, savoir : 
